

244 



Paa lignende maacle gjordes en stserkere prseparering, iclet der i 

 ovenanf0rte opskrift toges den dobbelte msengde harpix, natron og 



kobbervitriol; vsegtfor0gelsen var dog kun 5,8 



o 



o 



Paa samme maade gjorcles en prseparering med en blandet kobber- 

 og zinkssebe, idet der til det siclste bad anvendtes 2 gr. kobbervitriol 

 og 2 gr. zinkvitriol paa en halv liter vancl. 



2. Sammenlignende bedommeke af de prceparerede garn. 



Hovedsagen vecl den sammenlignende bed0mmelse af de prseparerede 

 garn maa jo selvsagt vsere at se, hvor holdbare garnene er, naar de 

 ligger lsengere tid i S0vand ; holdbarheden bestemtes vecl bristningsfors0g,. 

 vecl hvilke den vsegt bestemtes, der udkrsevecles for at faa traaden til 

 at briste; den lsengde, der anvendtes til hvert bristningsfors0g, var 2 

 fod engelsk; apparatet angav vsegten i engelske pund. Samtidig angav 

 apparatet clen forlsengelse, traaden var underkastet, idet bristningen skecle. 

 Ved den sammenlignende becl0mmelse maa man fremcleles S0ge at bringe 

 rede paa indflydelsen af saadanne opbevaringsmaader og betingelser, 

 som garnene under brugen jevnlig kan vsere underkastede ; af den grund 

 unclers0gtes indflydelsen af sollyset i to ugers tid, af at cle henligger 

 i dynge i lsengere tid, og fremcleles af at cle henligger fug tig i dynge 

 s am men med sildeslo og silderisp, ligelecles i lsengere tid ; da der i 

 begge disse tilfselder maa forventes at indtrsede forraaclnelse og saa- 

 ledes, ved st0rre msengder not, 

 stigning udover luftens, hvilken stigning igjen kuncle betinge en kraftigere 



tillige en ikke ubetydelig temperatur 



forraadnelse, blev disse opbevaringsfors0g foretaget paa fors0gsstationens 



loft, hvor der paa grund af solen 



det var fulcl sommer 



herskede 



en meget h0i temperatur. Jeg tror derfor, at cle ved disse fors0g an- 

 vendte betingelser er mindst lige saa ugunstige for garnene, som de, der 

 kan indtrsede ombord paa et fiskefart0i. De garnpr0ver, der blev under- 

 kastet pr0ven med fug tig opbevaring (med og uden sildeslo), blev f'0rst 

 i et d0gns tid lagt i sj0vand, for at cle opl0selige stoffe kuncle fj ernes, 

 f0r pr0ven blev foretaget. Det fra pr0verne fordampede vancl blev 

 jevnlig erstattet. At der indtraadte forraadnelse- var tydelig nok at se. 

 Efter denne opbevaring blev garnene omhyggelig vasket og t0rret og saa 

 underkastet bristningsfors0g. 



Af andre momenter, som. fremdeles blev taget i betragtning ved 

 garnenes bed0mmelse, kan nsevnes bestemmelse af vsegten af samme 



1 sen g cle garn 



op 



10 meter 



samt af hvormeget vancl garnene kan su^e 



naar de dyppes ned i vancl. Man vil heraf kunne slut.te sig til, 

 hvormeget en t0r og en vaad garnlsenke veier — forhold, der antages at 

 kunne have betyclning i praksis. 



Med hensyn til alle bristningsfors0g ska! anf0res at der af disse 







